1904- No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 63 



\'oraussetzung derselben totalen Schmelzwärme und derselben Schmelz- 

 temperatur, dagegen einer etwas verschobenen sp. Wärme — eine Un- 

 sicherheit bezw. 4" 8.1 und -i- 6.9 Kai. (= bezw. -f 7-9 ""d -i- 6.8%). 



Einer Unsicherheit ± 25° in der Schmelztemperatur entspricht — 

 unter Voraussetzung derselben totalen Schmelzwärme und demselben 

 «-Verhältnis, dagegen einer etwas verschobenen sp. Wärme — eine Un- 

 sicherheit bezw. ± 3 Kai. oder ± 3^0. 



Alle diese Fehlerquellen — bezw. 1.073 X i-OJ X ^-^79 X 103 X 

 100 = + 27 0/0 und 0.927 X 0-93 X 0-932 X 0-97 X 100 = -^ 22 0/0 

 ausmachend — sind doch nickt von einander unabhängig, indem die 

 Gleichung existiert: 



[r = // , 100 . C1200-1100 + ^ • ^t-o. 

 Hier habe ich mit denjenigen Fehlerquellen, die ich für jeden ein- 

 zelnen Wert beinahe als die maximale betrachte, gerechnet. Die Un- 

 sicherheit der Bestimmung der latenten Schmelzwärme sollte folglich 

 unterhalb bezw. -j- 2"] und — 22 ^lo sein. Man darf wohl voraussetzen, 

 dass die verschiedenen Fehlerquellen, indem einige in die plus-, andere 

 in die minus-Richtung gehen, einander zum Teil aufheben dürfen. Ich 

 nehme an, dass die gesamte Unsicherheit in den Bestimmungen der 

 latenten Schmelzwärme für Augit, Akermanit und Anorthit höchstens 

 x i; Kai. (oder ± I5°'0) beträgt; für den {Ca,Mg)SiO^-\&x?,\xcki höch- 

 stens ±_ 20 Kai; für Fayalit, dessen Berechnung ich der grösseren 

 Unsicherheit wegen mit petit drucke, dagegen vielleicht etwas mehr. 



G. Tammann hat kürzlich die Lösungswärme (bei gewöhnlicher 

 Temperatur) einer Reihe Borate und Silikate in krystalUnem und amor- 

 phem Zustande untersucht; der Unterschied ist die Kn,^stallisations- 

 wärme. Dieselbe beträgt (in gr. Kai. pr. gr.) zufolge seiner Unter- 

 suchungen: 



Krystallisationswärme : 



LiBO^^ 56 Kai. Na^SiO^ .... 29 Kai. 



MgiBOA.-, ... 120 » ! Leucit 26 » 



Ca\BO^), .... 49 

 Sr[BO^)., .... 33,27* 



/j 



Eläolith .... 



Mikroklin ^ 



Diopsid 93 



Basalt no 



Kristallisieren uad Schmelzen, Leipzig, 1903 (Erschienen nach dem Ausfähren meiner 

 Abkühlungsversuche). 



